198 C. R. v. Hauer und C. John. [58] 



215. Kalksteine (Zusatz für Hochöfen), eingesendet zur Ana- 

 lyse besonders auf den Phosphor- und den Schwefelgehalt von dein 

 Central-Bureau der Actiengesellschaft der Judenburger 

 Eisenwerke in Wien. 



Der Kalkstein Nr. 1 enthält 43 Proc. in Salzsäure unlöslichen 

 Theil (Kieselsäure, Silicat); — 10*4 Proc. Thonerde und Kieselsäure, die 

 vom löslichen Theil des Silicates herrührt; — 2*31 Proc. kohlensaure 

 Magnesia ; — eine nicht in Betracht kommende Spur von Phosphor und 

 keinen Schwefel. Der übrige auf 100 restirende Betrag ist kohlensaurer 

 Kalk (82-99 Proc). 



Nr. 2 enthält 11*25 Proc. in Salzsäure unlöslichen Theil, also 

 Kieselsäure und Silicat ; — 13*0 Proc. Thonerde und durch Salzsäure 

 aufgeschlossene Kieselsäure ; — 2*94 Proc. kohlensaure Magnesia ; — 

 0*05 Proc. Phosphor und 148 Proc. Schwefel. 



Nr. 3 giebt 1*68 Proc. in Salzsäure unlöslichen Theil (Kieselsäure und 

 Silicat); — 34*31 'Proc. kohlensaure Magnesia und 64*01 Proc. kohlen- 

 sauren Kalk. Dieser Kalkstein enthält keinen Schwefel und nur eine 

 Spur von Phosphor. 



Nr. 4 enthält 0*65 Proc. in Salzsäure unlöslichen Theil; — 

 806 Proc. kohlensaure Magnesia und 9t 29 Proc. kohlensauren Kalk. 

 Schwefel ist keiner und Phosphor nur in Spuren vorhanden. 



Nr. 5 enthält nur eine Spur unlöslichen Rückstand, ebenso Thon- 

 erde und Magnesia nur Spuren ; er ist also ein ziemlich reiner kohlen- 

 saurer Kalk. 



Alle diese Bestimmungen beziehen sich auf wasserfreie Substanz. 



216. Erze aus Allerheiligen in Steiermark, eingesendet von Herrn 

 Job. Altrichter in Unter-Sievring bei Wien. 



Dieselben enthalten 30" 12 Proc. metallisches Eisen. 



217. Braunkohle aus dem Thuroczer Comitate , eingesendet 

 von Ingenieur Herrn Gabr. Rakssanyi in Rakssa. 



Nach Angabe des Einsenders findet sich diese Kohle in einer 

 Tiefe von 2 Klafter, in einer Mächtigkeit von 3 Fuss. Bei einer bis 

 23 Klafter Tiefe vorgenommenen Bohrung mit einem Bohrer von 

 1 Zoll Durchmesser fand sich die Kohle abwechselnd mit Lagen von 

 verschieden gefärbtem Thon in mehreren aufeinander folgenden Flötzen 

 von 1 — 2 Fuss Mächtigkeit. 



Die Kohle (Lignit) enthält: 



Wasser in 100 Theilen • 327 Proc. 



Asche „ „ „ • 2*4 „ 



Wärme-Einheiten • • • • 3451 



Aequivalent u. s. w. • • 152 Cent 



218. Thon, eingesendet von Herrn Franz Wagner in Veitsch 

 (Steiermark). 



